DF 大解析顺序 1. 仔细观察不良品的外观外观照片取三个以上方向拍。 2. 观察结果封口胶盖有凸铝壳底有凸的情况可能给电容器施加了逆电压或过高电压素子分解前需注意此事项。 3. 从铝壳中取出内部素子铝壳封口处打开时可能会从内部冒出一股气体可靠近耳朵来确认是否有嗖哧的声音发出有气体窜出的情况就有可能是施加了逆电压或过高电压。若施加过高压逆电压电容器内部会发热然后电解液减少DF 就大了。 4. 用 X-RAY 拍素子照片并观察素子卷绕中箔的错住情况有箔错住的话等值直列电阴阴大即为 DF 大的原因。 5. 还有小型品的话素子卷绕开始时的箔错位也是一种原因所以要注意确认卷绕开始时箔的重合情况。 6. 没有箔错位情况的话就观察电解液的含浸状态内部干燥电解液少就考虑原因是含浸不充分。 7. 素子干燥的场合用同样的电解液再含浸 常温下进行1小时Aging然后测定 DF 值是否回复再含浸后 DF 值回复的话原因就是电解液不足。 8. 把素子分解取下阳极箔阴极箔放入箔检测液中测 CAP 和 DF置。测定结果单体箔的 DF 值比通常值高的话 就考虑原因在于箔。 9. 通常DF大的原因主要从卷绕素子的箔错位 电解液的含浸不充分施加逆电压过高电压及电解液干涸等方面考虑。 10. 铝壳封口打开时有大量的气体喷出有可能是电解液水分含量过多。(其正负箔测试 OK.)